APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 509 



au zinc un alliage zinc-argent, presque aussi dilatable, 

 semble-t-il, et beaucoup moins oxydable. Mais il est 

 connu que cet alliage peut exister sous deux variétés 

 allotropiques, ce qui fait mal augurer de sa stabilité. 



Une lame bimétallique invar-laiton allie la sensibi- 

 lité de la lame acier-zinc à la stabilité relative de la 

 combinaison acier-laiton. En effet, la différence de la 

 dilatation du zinc et de l'acier est de 18 millionièmes 

 environ; pour l'invar de bonne qualité et le laiton, la 

 différence est voisine de 17, et peut dépasser cette 

 valeur. iMais ce n'est pas la plus sensible des combinai- 

 sons qu'il soit possible de réaliser dans de bonnes con- 

 ditions. Certains aciers au nickel, de la catégorie non 

 magnétique, possèdent une dilatation supérieure à 18 

 et même à 19 millionièmes. Associés à l'invar, ils don- 

 nent la même différence que la combinaison zinc-acier. 

 Mais le module d'élasticité moyen de ces deux aciers au 

 nickel est supérieur au module moyen de l'acier et du 

 zinc; on peut donc, pour une lame de même rigidité, 

 s'arrêter à une épaisseur moindre, ce qui augmente à 

 la fois les déformations sous l'action des variations de 

 la température et la rapidité de la mise en équilibre 

 avec l'espace ambiant. 



Conformément aux résultats établis par Villarceau, 

 le maximum de sensibilité sera obtenu, dans l'associa- 

 tion de l'invar au laiton ou à l'alliage NC4 dont il a 

 déjà été question (p. 277), lorsque les épaisseurs rela- 

 tives seront entre elles dans les rapports suivants : 



e, «^ E, »^ Io,0 

 Des conditions de facilité de travail pourront seules 



